Plagioklase. 
221 
Indem jedes Glied der Miscliungsreihe das Gesetz mAb + «An, oder, wie 
es kürzer geschrieben zu werden pflegt Ahm Aiin befolgt, hängt also in den Kalk- 
natronfeldspatlien von dem Verhältniss Na ; Ca auch dasjenige von Al : Si ab, 
und umgekehrt; je mehr Natrium ein solcher Feldspath besitzt, desto kiesel- 
säurereicher muss er sein, weil dann desto mehr der kieselsäurereicheren Albit- 
substanz sich an ihm betheiligt; umgekehrt muss mit dem Vorwalten des Cal- 
ciums — herrührend von der grösseren Betheiligung des Anorthits — auch ein 
geringerer Kieselsäuregehalt sich einstellen, weil dieses Endglied kieselsäurearm 
ist. Und allemal muss mit dem Steigen des Natriums ein Sinken des Calciums, 
mit dem Zuuehmen des letzteren eine Verminderung des Natriums verbunden 
sein. Über anderthalbhundert zuverlässige Analysen bringen in der That diese 
Kelationen zum Ausdruck, und erproben somit die Eichtigkeit der Theorie. Vgl. 
auch darüber: Kammeisberg (Z. geol. Ges., XVIII. 1866. 210, tind ebendas,, 
XXIV. 1872. 138), G. vom Kath (Ann. d. Phys. u. Ch. , Bd. 144. 1871. 219 
und namentlich Z. geol. Ges. XXVII. 295), König \'L. geol. Ges. XX. 1868. 378), 
Bimsen (Annal. d. Chem. u. Pharm., 6. Supplementband, 1868. 188), Streng 
N. Jahrb. f. Min., 1865. 426, und 1871. 598 und 715); Tschermak (Ann. d. 
Phys. u. Ch., Bd. 138. 1869. 162). 
Die folgende Tabelle ergibt die chemische Zusammensetzung und das spec. 
Gewicht verschiedener Mischungen von Albit (Ab) und Anorthit (An) . 
Ab : An 
1 : 0 
12 : 1 
8 : 1 
6 : 1 
4 : 1 
3 : 1 
2 ; 1 
3 : 2 
4 ; 3 
Si02 
68,68 
66,61 
65,70 
64,85 
63,34 
62,02 
59,84 
58,11 
57,37 
AI 2 Ö 3 
19,48 
20,88 
21,50 
22,07 
23,09 
23,98 
c: 
26,62 
27,12 
CaO 
— 
1,64 
2,36 
3,02 
4,22 
5,26 
6,97 
8,34 
8,92 
Na2 0 
11,84 
10,87 
10,45 
10,06 
9,35 
8,74 
7,73 
6,93 
6,59 
sp. Gew. 
2,624 
2j635 
2,640 
2,645 
2,652 
2,659 
2,671 
2,680 
2,684 
Ab : An 
1 : 1 
3 ; 4 
2 : 3 
1 : 2 
1 ; 3 
1 ; 4 
1:6 
1 : 8 
0 ; 1 
Si 0>, 
55,55 
53,73 
53,01 
51,34 
49,26 
48,03 
46,62 
45,85 
43,10 
AL Ü 3 
28,35 
29,58 
30,06 
31,20 
32,60 
33,43 
34,38 
34,90 
36,72 
CaO 
10,36 
11,79 
12,30 
13,67 
15,31 
16,28 
17,39 
18,00 
20,12 
Na>0 
5,74 
4,90 
4,57 
3,79 
2,83 
2,26 
1,61 
1,25 
— 
sp. Gew. 
2,694 
2,703 
2,708 
2,716 
2,728 
2,735 
2,742 
2,747 
2,758 
Mit Hülfe einer Kaliumquecksilberjodidlösung hat Goldschmidt eine grosse 
Menge von Bestimmungen des spec. Gewichts der verschiedenen, z. Th. auch op- 
tisch und chemisch geprüften triklinen Feldspathe vorgenommen und dabei im 
Einzelnen den schon früher in seiner Allgemeinheit bekannten Satz bestätigt, 
dass das spec. Gew. bei reinem und frischem Material einen vollkommen sicheren 
Schluss auf die Natur des Feldspaths zulässt. Die Reihe der Plagioklase schreitet 
stetig fort von dem leichteren Albit zu dem schwereren Anorthit (N. Jahrb. f. 
Min Beilageb. I. 179). Die von ihm gegebenen Werthe sind durchschnittlich 
